460 NOUVELLES RECHERCHES 



pour établir les comparaisons, la dilatabilité moyenne entre 

 0° et40° égale à la dilatabilité vraie à 20°, extrêmement voisine 

 du résultat le plus probable, et présentant l'avantage d'une 

 définition simple. Les résultats sont limités à l'unité 0,01 . 10-*', 

 bien que le chittre suivant ne soit pas tout à fait illusoire ; mais 

 la connaissance de ce chittre ne modifierait en rien les conclu- 

 sions de mon travail. 



L'indication des dilatabilités est précédée ici de celle des 

 variations de longueur observées sur les barres entre les deux 

 miesures de la dilatation ; les dilatabilités sont exprimées en 

 millionièmes. 



L'examen des nombres du tableau montre que l'étuvage ou 

 le repos à la température ambiante relève la dilatation d'une 

 barre d'invar, forgée ou trempée. Ce relèvement a dépassé 

 légèrement 0,1 . 10" dans le cas de deux barres, mesurées 

 d'abord sans aucun traitement préalable, puis écroulées, étu- 

 vées (l'une d'elles à 150°), et abandonnées pendant plus de 

 treize ans. Le simple repos à la tempéi'ature ambiante a pro- 

 duit une modification de 0,06 . lO-*'. Un traitement thermique 

 prolongé, suivi de repos, a conduit à une valeur qui, au bout 

 d'un repos de onze années, a été retrouvée pratiquement iden- 

 tique ou même avec un léger recul apparent, dû probablement 

 à de très petites erreurs d'observation. 



La dilatabilité de l'invar forgé ou trempé, légèrement in- 

 stable au début, peut donc être parfaitement stabilisée. 



Les plus fortes variations trouvées sont de l'ordre du dixième 

 de la dilatabilité ordinaire de l'invar. ]\Lais, pour se faire une 

 idée de la grandeur du phénomène, c'est à l'amplitude de Vano- 

 malie qu'il conviait de comparer le changement. Or cette ano- 

 malie, c'est-à-dire l'écart entre la dilatabilité de l'invar et celle 

 qui résulterait de la règle des mélanges est égale à 10 ou 

 11 . 10-". Le changement apparaît ainsi comme étant de l'ordre 

 du centième de la valeur de l'anomalie; la grandeur de celle-ci 

 n'est donc pas sensiblement modifiée par l'étuvage et le repos. 



La dernière colonne du tableau contient le quotient des 

 changements de la dilatabilité par ceux de la longueur des barres. 

 Les nombres qui le représentent, pour les barres forgées, 

 sont tels qu'il est difficile de dire si, eu réalité, ce quotient est 



